46 NILSON O. PETTERSSON, OM BERYLLIUMS SPECIFIKA VÄRME. 



förstördes' och ersattes af en tunn krusta, som lätt kunde af- 

 skiljas derifrån och som höll kiselsyra och berylljord. Någon 

 exakt bestämning af återstodens mängd kunde följaktligen ej på 

 detta sätt vinnas. Fullt tillförlitligt resultat erhölls deremot, om 

 metallen underkastades förbränning i chlor uti platinaskepp. Åter- 

 stoden i skeppet, som härvid icke förlorade synnerligen i vigt, 

 var något gråfärgad af fint fördelad platina. Glasröret, hvari 

 reaktionen företogs, öfverdrogs omkring skeppet af en gul för- 

 ening, som i chlorströmmen ej förändrades och sannolikt utgjordes 

 af kaliumchloroplatinat. Härigenom är det antagligt, att cblor- 

 beryllium i glödgning inverkar på alkalisilikatet uti glas och 

 porslin, så att chloralkali och berylliumsilikat bildas. Huruvida 

 i porslinet äfven aluminiumsilikatet angripes, är en annan fråga, 

 som ej torde vara så lätt att afgöra; emellertid torde porslins- 

 kärl vid framställning af chlorberyllium böra undvikas. 



Sedan de i metallen ingående föroreningarnes natur sålunda 

 blifvit ådagalagd, skreds till deras qvantitativa bestämning, hvar- 

 vid följande resultat erhöllos: 



1) 0,2013 gr. metall lemnade vid lösning i salpetersyra en 

 återstod af 0,oo-2 gr. kiselsyra och ur filtratet derifrån 

 erhölls efter afdunstning och glödgning 0,5 8 gr. oxider. 



2) 0,3 93 2 gr. metall löstes i kolsyreström uti utspädd svafvel- 

 syra och den erhållna lösningen förbrukade 1,4 o kc. af en 

 kameleonlösning, hvaraf 100 kc. motsvarade 0,5873 gr. jern. 



3) 0,1772 gr. metall upphettades uti ett platinaskepp i chlor- 

 gas, som torkades med stora mängder svafvelsyra, chlor- 

 calcium och till sist fosforsyreanhydrid. Den af platina 

 gråaktigt färgade återstoden vägde 0,<>295 gr. Efter smält- 

 ning med kalimnbisulfat och utdragning med vatten åter- 

 stod en oangripen rest af 0,oii8 gr. platina + kiselsyra. 

 Af kalinmbisul fatet hade alltså 0,oi77 gr. berylljord upp- 

 tagits och den direkta bestämningen gaf genom lösningens 

 fällning med ammoniak 0,0165 gr. 



Beräknas dessa värden i procent, så visar sig vår metall 

 sammansatt af: 



